Die Mischkristalle (.K- Na) 01 in ternären Systemen. 
297 
folgert Brand : „In dem Steigen der Entmischungstemperatur 
bei zunehmendem Gehalt an Cadmiumchlorid ist die Annahme be- 
gründet, daß sich auch das Cadmium chlor id an der Bildung 
der Mischkristalle beteiligt.“ Dabei wäre es nicht un- 
bedingt erforderlich, daß die Konzentration der dritten Komponente 
in den Mischkristallen eine experimentell bestimmbare Grenze über- 
haupt erreicht. 
II. Für den zweiten Weg, den ich für die Interpretation der 
Versuchsergebnisse eingeschlagen habe, veranschaulicht Fig. 2 die 
Gleichgewichtszustände bei verschiedenen Temperaturen. Er besagt: 
wenn im ternären System die Kurve mv bei der Temperatur T m 
beginnt, so daß nur oberhalb T m die Mischkristalle (BC) in lücken- 
loser Keihe möglich sind, so muß auch im binären System B — C 
für stabile Gleichgewichtszustände die Entmischung bei dieser 
Temperatur einsetzen. Wenn nun im binären System Kalinm- 
chlorid — Natriumchlorid Entmischungen erst unterhalb etwa 375° 
ermittelt werden konnten, so muß dies auf Überschreitung der 
kritischen Entmischungstemperatur T m zurückgeführt 
werden, eine Erscheinung, die bei Mischkristallen häufig zu beob- 
achten ist. Die Mischkristalle (K,Na)Cl wären dann auch im binären 
System unterhalb T m nicht mehr in einem Zustand stabilen Gleich- 
gewichtes, sie müssen hier als unterkühlte Mischkristalle 
angesehen werden. 
Daß im System Kaliumchlorid — Natriumchlorid tatsächlich 
Überschreitungen der Entmischungstemperatur vor- 
liegen, und daß der Existenzbereich der Mischkristalle bedeutend 
kleiner ist, als durch alle bisherigen Messungen ermittelt worden 
ist, konnte R. Nacken 1 inzwischen nachweisen. Durch isotherme 
Erhitzung von längerer Dauer suchte er die bei verschiedenen 
Temperaturen stabilen Mischkristalle herzustellen. Er fand dabei, 
daß nur oberhalb 500° eine kontinuierliche Reihe von 
Mischkristallen bestandfähig ist. 
Die Auffassung von Nacken geht dann allerdings dahin, daß 
diese von ihm ermittelte Maximaltemperatur für heterogene Systeme 
aus zwei gesättigten Mischkristallen der Reihe (K, Na) CI tatsächlich 
auch die kritische Entmischungstemperatur der Mischkristalle (K, Na) < '1 
in den ternären Sj r stemen ist, und daß demzufolge das Auftreten 
zweier Mischkristallphasen oberhalb 500° auch bei Gegenwart des 
dritten Chlorides nicht stabilen Verhältnissen entsprechen kann. 
Aber diesem Einwand ist entgegenzuhalten, daß auch bei An- 
erkennung der kritischen Temperatur 500° die in den 
ternären Systemen beobachteten Erscheinungen stabile Gleichgewichts- 
zustände darstellen können, sofern man nur berücksichtigt, daß die 
weitere Erhöhung der Entmischungstemperatur bis auf etwa (<00 u , 
1 R. Nacken, Sitzungsber. preufi. Akad. d. Wiss. Berlin 1918. 192. 
